itllill 



CH. MAURAIX — MAGNÉTISME ET COUCHES DE PASSAGE 



tuant îles dépôts de fer sur différents métaux, 

 argent, cuivre, laiton, or, platine; j'ai étudié aussi 

 des dépôts de nickel. 



3° Lorsque le dépôt de fer est effectué sur une 

 électrode d'un métal magnétique préalablement 

 aimantée elle-même, l'aimantation de l'électrode 

 entraîne une aimantation du dépôt de même sens 

 que la sienne, et celte action magnétisante au con- 

 tact est si active qu'elle l'emporte sur l'action d'un 

 champ magnétique de sens contraire, agissant en 

 même temps. J'ai étudié en détail cette nouvelle 

 action magnétisante. 



4° J'ai cherché comment varie cette action ma- 

 gnétisante de l'électrode quand, au lieu d'effectuer 

 le dépôt directement sur l'électrode aimantée, on 

 recouvre d'abord celle-ci d'une couche très mince 

 d'un métal non magnétique, c'est-à-dire que j'ai 

 étudié le rayon d'activité de cette action magnéti- 

 sante. 



Ce sont ces différents points que je vais examiner ; 

 je n'entrerai pas ici dans les détails techniques ' et 

 j'exposerai surtout les résultats, en indiquant l'in- 

 térêt qu'ils présentent au point de vue général. 



I. — Action bu champ magnétique sur les dépôts 



ÉLECTROLYTIQUES. 



Les dépôts électrolytiques sont effectués à l'inté- 

 rieur d'un long tube de verre vertical; les cathodes 

 sont des tiges cylindriques disposées suivant l'axe 

 du tube ; l'anode est une carcasse cylindrique en 

 lils de platine, qu'on peut faire glisser le long de-la 

 paroi du tube; le champs magnétique est produit 

 par un courant électrique circulant dans une bobine 

 dont les spires entourent directement le tube de 

 yerre ; le magnétomètre est disposé près du tube. 



§ 1. — Aimantation acquise par les dépôts pendant 

 leur formation. 



Supposons qu'on produise un dépôt, les condi- 

 tions de l'électrolyse restant bien constantes, et le 

 champ magnétique ayant aussi une valeur fixe. 

 Sur l'échelle divisée qui reçoit un rayon lumineux 

 réfléchi par le miroir du magnétomètre, on 

 observe un mouvement de la tache lumineuse : la 

 déviation de celte tache à partir de sa position ini- 

 tiale mesure, à un moment quelconque, L'aimanta- 

 tion totale du dépôt : si donc l'épaisseur de celui-ci 

 croît proportionnellement au temps, et si l'aiman- 

 tation acquise par chaque parcelle a une valeur 

 constante, la courbe qui représente des déviations 

 de la lâche en fonction du temps doit être une 

 ligne droite, et le coefficient angulaire de cette 

 droite mesure l'intensité de l'aimantation acquise 



' On pourra les trouver dans le Journal de Physique el 

 l'Eclairage Electrique. 



par le dépôt dans cette expérience. C'est bien ce 

 que donne l'expérience, sauf cependant au début 

 de chaque dépôt : il se produit là une perturbation 

 dont je parlerai plus loin; les courbes ont, près de 

 l'origine, une parlie légèrement courbe, mais le 

 reste est une ligne droite, ce qui permet de mesurer 

 l'intensité d'aimantation de chaque dépôt. 



En effectuant une série de dépôts de fer dans 

 des conditions identiques, et en faisant varier seu- 

 lement le champ magnétique dans lequel est pro- 

 duit le dépôt, on obtient une série de valeurs de 

 l'intensité d'aimantalion, et on peut ainsi tracer 

 une courbe représentant l'intensité d'aimantation 

 des dépôts en fonction du champ. C'est la courbe A 

 de la ligure 1 '; pour qu'on puisse la comparer 

 facilement avec la courbe d'aimantation ordinaire, 

 j'ai déterminé celle-ci pour le même fer. Pour cela, 



l-'ig. l. — Intensité d'aimantation d'un dépôt éleetrolytique 

 en fonction du champ magnétique. — A, pendant sa for- 

 mation: I!, après sa formation. 



j'ai effectué un dépôt dans les mêmes conditions 

 que les précédents, mais dans un champ magné- 

 tique aussi faible que possible, c'est-à-dire en fai- 

 sant passer dans la bobine un courant de sens et 

 d'intensité tels qu'il compensât aussi exactement 

 que possible la composante verticale du champ 

 terrestre ; l'aimantation acquise par ce dépôt est 

 très faible : après sa formation, on peut alors l'ai- 

 manter à la manière ordinaire, en faisant croître le 

 champ magnétique produit par la bobine; on 

 obtient ainsi la courbe B. On voit que la courbe 

 d'aimantalion des dépôts monte beaucoup plus vite 

 que la courbe ordinaire; elle n'a, d'ailleurs, pas 

 la même allure : elle ne présente pas de point d'in- 

 flexion, et sa croissance est très rapide dès l'ori- 



1 Dans cette figure, et dans les figures 2 et 3, les abscisses 

 représentent tes valeurs du champ en gauss (unité électro- 

 magn. C. (I. S.), et les ordonnées les valeurs de l'intensité 

 d'aimantation en unités arbitraires. La forme de la courbe B 

 vérifie, ce qui est bien connu, que le fer éleetrolytique se 

 comporte comme un acier dur. 



